d’abord bouillir , fur-tout quand l’eau de îa calcina- 
tion commence à fe diffiper ; on continue le feu juf- 
qu’à ce que le mouvement ceffe , 6c que la poudre 
fe précipite fur elle-même au fond de la chaudière , 
ce qui eft le ligne d’une calcination fuffifante ; quand 
le gyps eft refroidi , on le pile de nouveau , ôc on le 
paffe au tamis de foie comme le caillou. 
Ces quatre matières ainli préparées fe dofent 
pour faire le mélange ; comme l’intenfité du feu 
varie dans les fourneaux dont on fe fert en Saxe pour 
cuire la porcelaine , dont nous donnerons la deferip- 
tion dans la fuite : on fait trois compofitions , en 
proportions différentes, félon la place que chacune 
doit occuper dans le laboratoire du fourneau , qui 
fe divife en trois parties , eu égard au différent degré 
de chaleur; favoir, la partie antérieure oîilefeueft 
le plus ardent , le milieu 6c l’extrémité du labora- 
toire , proche de la cheminée où la chaleur eft la 
moindre : ces compolitions diverfement dofées , 
font : 
ï. 
ï$. Argille blanche . . 
Quartz blanc .... 
Teffons de porcelaine, blanche . 
Gyps calciné .... 
I I. 
B l. Argille blanche » 
Quartz blanc .... 
Teffons de porcelaine blanche 
Gyps calciné .... 
I I I. 
Argille blanche . . i 
Quartz blanc .... 
Teffons blancs . . . . 
Gyps calciné .... 
Telles font les dofes des fubftances qui entrent 
dans la compolition de la pâte de la porcelaine ; on 
voit que la quantité d’argille eft toujours la même ; 
celle du quartz, des teffons 6c du gyps varie. La 
première compolition , qui eft la plus réfra&aire , 
eft deftinée à la partie du fourneau où la chaleur eft 
la plus forte ; la fécondé pour le milieu ; 6c la troi- 
lieme pour l’extrémité où il y a moins de chaleur. 
Dans la compofition de la couverte ou vernis , il 
n’entre point d’argille , 6c les trois autres matières 
fe combinent aufîi diverfement pour les pièces 
deftinées à être cuites à des dégrés différens de cha- 
leur ; favoir , 
I. 
100 parties. 
9 
7 
4 
IQO 
9 
8 
5 
ioo 
8 
9 
6 
1 $. Quartz très-blanc 
. . 8 parties . 
Teffons blancs 
. . 15 
Cryftaux de gyps calcinés 
. . 9 
I I. 
î$. Quartz très-blanc 
; . 17 
Teffons blancs 
. . 16 
Cryftaux de gyps calcinés 
. , 7 
I I I. 
ï^. Quartz très-blanc 
. . 11 
Teffons blancs 
. . 18 
Cryftaux de gyps calcinés 
. . 12 
Mélange & macération des matières. Le grand fecret 
de l’art confifte' à faire macérer les matières dans 
une menftrue convenable ; la macération , en occa- 
lionnant un mouvement inteftin dans les molécules 
des parties conftituantes de la maffe ou pâte , les 
combine, facilite leur pénétration réciproque, 6c 
chaffe l’air interpofé entr’elles , lequel ne manque- 
roit pas , en fe raréfiant dans le feu , défaire éclater 
les vafes , ou du moins de les déformer, 6c de cou- 
vrir leur furface de petites bulles, 
P O R 
Pour bien mêler les matières puîvérifées 6c dô» 
fees , on les paffe plufieurs fois toutes enfemble par 
un tamis de crin moins ferré que ceux de foie , dont 
on s’eft fervi pour les premières préparations ; en- 
fuite on les arrofe avec de l’eau de pluie pour en 
former une pâte qui puiffe être travaillée fur le tour 
a potier ou jettée en moule ; on met cette pâte dans 
un foffé , en îorme de baftin , creufé en terre , ou 
dans nés tonneaux que i on couvre , pour garantir 
la malle de la poullîere , avec des couvercles de bois 
qui ne joignent pas exa<ftement , afin de laiffer accès 
al air ambiant néceffaire â la fermentation : on s’ap- 
perçoit qu elle eft a fon terme, à l’odeur , à la couleur 
6c au ta 61 ; a 1 odeur qui fe rapproche de celle des 
œufs pourris ; à la couleur qui de blanche eft deve- 
nue ci un gris fonce ; au taû , la matière étant devenue 
moëlîeuie & douce au toucher; plus la maffe eft 
vieille , mieux elle réuffit. Tant que la matière fer- 
mente , il faut avoir loin d’en entretenir l’humidité 
avec de l’eau de pluie. En Allemagne on prépare la 
maffe deux fois par an , aux deux équinoxes , parce 
que 1 on croit avoir remarqué que dans ce tems l’eau 
de pluie eft plus propre à la fermentation ; on con- 
ferve toujours de l’ancienne maffe pour fervir de 
ferment a la nouvelle ; 6c l’on n’emploie pour for- 
mer les vafes que de la pâîe qui ait au moins fix mois ; 
c’eft là en quoi confifte la manipulation fecrette que 
l’on cache foigneufement. Il n’y a qu’un lêul homme 
dans la manufacture qui ait ce détail , 6c duquel on 
s’eft affuré par le ferment; il travaille dans un lieu 
particulier ôc fermé : c’eft-là qu’il dofe 6c fait fer- 
menter la matière. 
Dans quelques manufactures d’Allemagne on con- 
serve , comme on a dît ci-deffus , le fable qui s’eft 
précipité pendant le lavage de l’argille , lorfqu’il eft 
pur , blanc 6c homogène : on le pile , 6c après Favoir 
tamifé on le fubftitue au quartz, auquel même on 
le préféré , parce qu’on le fuppofe plus analogue à 
l’argille. 
Maniéré de former les vafes de porcelaine fur le tour 
& dans les moules. On commence d’abord par hu- 
meCter la pâte qu’on veut tourner ou mouler avec 
l’eau de pluie , 6c on la pêrrit avec les mains pour 
l’amollir au point qu’on le defire ; enfuite le tourneur 
en prend des morceaux proportionnés à l’ouvrage 
qu’il veut faire : il'pofe cette pâte furie centre delà 
roue d’un tour , qui ne différé point de celui du po- 
tier , 6c il en forme des vafes grofïlers 6c fort épais 
avec des outils de bois ; il laiffe ces vafes ainfi ébau- 
chés perdre la plus grande partie de leur humidité à 
l’air ; 6c quand ils font fuffifaroment fecs , il les remet 
fur la roue pour les tourner plus délicatement avec 
des outils d’acier bien tranchans, propres à cet ufa- 
ge : chaque piece ainfi travaillée fe trempe dans 
l’eau , puis fe met dans un moule de plâtre , & l’on 
paffe une éponge légèrement delîus pour lui faire 
prendre exactement la forme du moule. 
S’il s’agit de faire des figures , le modeleur doit 
lavoir deffîner 6c fcwlpter ; il a de même que le tour- 
neur des moules de plâtre , dans lefquels il enfonce 
la pâte ; 6c après Fy avoir laiffé repofer quelques 
momens , pour lui donner le tems de fécher un peu » 
il en retire les figures moulées. Si ces figures ne fe 
moulent pas tout entières , il rapporte lês morceaux 
avec de la même pâte délayée dans de Feau, enfuite 
il achevé de les réparer 6c d’en ôter les bavures avec 
de petits outils de bois ou d’ivoire , un pinceau 6c 
une éponge ; il faut pour ce travail autant de fcience 
que d’adreffe pour conferver la pureté des formes. 
Les fleurs , les feuillages 6c les fruits s’exécutent de 
la même maniéré. 
La couverte. On fait fermenter 6c macérer la com- 
pofition de la couverte , comme celle de la porce- 
laine , puis on la délaie dans un vafe plein d’eau; elle 
